Po leck, Gelungene Cultur- Versuche des Hausschwamms. 183 



der Gehalt des Pilzes an mineralischen Bestandtheilen ca. 50 mal 

 grösser ist als jener des Winterholzes und 44 mal bedeutender als 

 jeuer des im April gefällten Holzes. Aber weit auffallender ge- 

 stalten sich diese Unterschiede, wenn wir die beiden wichtigsten 

 hier in Betracht kommenden Bestandtheile, die Phosphorsäure und 

 das Kalium, mit einander vergleichen. Bei gleichen Gewichten des 

 Merulius und des gesunden Holzes enthält der erstere 3200 mal 

 mehr Phosphorsäure als das Winterholz und nur 248 mal mehr 

 als das Sommerholz, während der Kaliumgehalt in beiden Fällen 

 sich wie 900 : 180 verhält. Der Phosphorsäure- und Kaliumgehalt 

 des scheinbar gesunden Holzes (No. 6) unterscheidet sich kaum 

 von jenem des zum Theil zerstörten Holzes desselben Stückes 

 (No. 7) , doch ist dabei nicht zu übersehen , dass bei der mikro- 

 skopischen Untersuchung dieses anscheinend gesunde Holz von Pilz- 

 hyphen sich durchzogen zeigte, welche nicht an die Oberfläche traten, 

 aber nach allen Richtungen hin zwischen den Gefässen sich ver- 

 zweigten und dieselben an vielen Stellen , namentlich an den 

 Tüpfeln durchbohrten. Ihre Anwesenheit sprach sich auch darin 

 aus, dass analog der Analyse des Mycels (No. 1) die Phosphor- 

 säure hier ausschliesslich als unlösliches Kalksalz vorhanden war. 

 Auch in dem scheinbar völlig zerstörten Holz (No. 8) befanden sich 

 noch Hyphen, während in dem völlig zerstörten Holz (No. 9) sich 

 Hyphen nicht mehr nachweisen Hessen, sie waren bei dem Weiter- 

 wandern des Pilzes wieder resorbirt worden, hatten aber ihre 

 mineralischen Bestandtheile zum Theil zurückgelassen, wie aus der 

 Vermehrung des in Wasser unlöslichen Theils der betreffenden 

 Asche hervorgeht. 



Es wurde der Versuch gemacht, auf zwei verschiedenen Wegen 

 annähernd den Substanzverlust zu bestimmen, welchen das Holz 

 durch die Einwirkung des Hausschwamms erfährt. Es wurden aus 

 der Holzbohle (No. 6), deren Mitte vom Schwamm stark angegriffen, 

 deren Enden aber unversehert geblieben waren, zwei Stücke von 

 völlig gleicher Länge , Breite und Dicke , das eine aus dem zer- 

 störten, das andere aus dem scheinbar gesunden Theile des Holzes 

 herausgeschnitten. Beide Stücke wurden bei 100 *^ durch 30 Stunden 

 getrocknet und nach dem Erkalten gewogen. Das gesunde Stück 

 wog 57,35 g, das kranke 45,34 g. Der durch den Merulius zer- 

 störte Theil des letzteren wurde durch Abschaben sorgfältig ent- 

 fernt und nun wog der noch fest gebliebene Theil 36,27 g, der 

 zerstörte daher 9,07 g. Da angenommen werden konnte, dass 

 das Holz vor seiner Veränderung durch den Hausschwamm an den 

 Stellen, von denen beide Stücke genommen worden waren, eine 

 gleiche Dichtigkeit besessen hatte, so berechnete sich aus den vor- 

 stehenden Daten der Substanzverlust des inficirten Holzes auf 

 57 Procent. 



Diese Berechnung wurde controlirt durch die Bestimmung des 

 specifischen Gewichtes des gesunden Stückes und jenes, von 

 welchem der vom Schwamm zerstörte, bezw. veränderte Theil des 

 Holzes entfernt worden war. Das vom gesunden Stück verdrängte 

 Wasser wog 125,48 g, das vom kranken Stück verdrängte 82,99 g. 



